| 
| 
| 
| 
| 
| 
d 
1918. No. 1. DIE SULFID:SILIKAT-SCHMELZLÓSUNGEN. 33 
Nehmen wir als Beispiel den Kupfer-Bessemerstein von Róros (mit 
ca. 1/3 ?/, Magnetit), so erscheint der Magnetit — trotz seiner geringen 
Menge — in z. T. beinahe vollständig entwickelten und lokal angehäuften 
kleinen Oktaédern; die eutektische Grenze muß somit hier bei einem kleinen 
Bruchteil von !/ ?/, Magnetit, wie etwa 0.05 °/) Magnetit gegen 99.95 ?/, 
Sulfid liegen. 
In den an Magnetit etwas reicheren — und an Kupfer etwas ármeren — 
Kupfersteinen, mit 1— 3 °/, Magnetit (wie in einigen Steinen mit ca. 30 bis 
ca. 60 9/, Cu) mag die eutektische Grenze höchstens !/, bis 1/, 0/, Magnetit 
enthalten. 
Fig. 11. Vergrößerung 400: 1. Inreflektiertem Lichte (u. d. M.M.). 
Kleine Magnetit-Oktaëder in Bessemerstein (Analyse Nr. 6) von 
Röros, lokal zusammengehäuft. Innerhalb vieler Lichtfelder des- 
selben Polierschliffes fehlt Magnetit vollständig. 
Bei den gerade besprochenen Kupfer-Bessemersteinen (aus 94 — 97 °/o 
Cu;S, 2—5 °/, FeS und ca. 1/3 ?/ Fe3O, bestehend) würde — falls Fe4O, 
nicht vorhanden wäre — zufolge der Schmelzkurve (Fig. 5) von BoRNEMANN 
& SCHREYER ein Mischkrystall CuzS nebst ein wenig FeS ziemlich genau 
bei 1100? (oder 1105) krystallisieren. Die von Fe3O, bewirkte Schmelzpunkt- 
Erniedrigung an der eutektischen Grenze (etwa 0.05 9/; Fe4O, : 99.95 °/o 
Sulfid) ist so winzig, dafs sie tatsächlich außer Betracht gesetzt werden 
kann; d. h. das Eutektikum liegt ziemlich genau bei 1100 ?. 
Die Kupfer-Bessemersteine werden durch Einblasen von geprefster Luft 
durch Sulfidschmelzen erzeugt. Hierdurch entsteht eine intensive Oxydation, 
indem FeS hauptsächlich FeO, dabei aber auch mehrere Prozent Fe4O, 
liefert. Ich habe eine ganze Anzahl von diesem Prozeß herstammenden 
Bessemerschlacken (mit ca. 20 °/, SiO,, cfr. die Analysen Nr. 11—12) 
Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1918. No. r. 3 
